( T23Ç) ) 



tungstène étudié précédemment (' ), jouit de ses mêmes propriétés. Ainsi 

 le chlore le brûle avec inc^inclescence, vers 3oo°, en formant dn tétra- 

 chlorure de silicium et du perchlornre de molybdène noir qui se dépose 

 dans l'appareil. 



» Analyse. — Attaque par le chlore dans un tube de Bohème chaufFé au rouge sur 

 une grille à gaz. Les chlorures formés, traités par l'acide azotique, puis portés vers 

 200°, se transforment, après évaporation de ce dernier, en un mélange de silice et 

 d'acide molvbdique. En reprenant par le chlore, lacide moijbdique est entraîné à l'état 

 d'oxychlorure jaune, la silice reste. On la pèse. Quant au composé molybdique, on le 

 rassemble avec de l'eau chaude et l'on évapore à siccité, ce qui a pour efifet de 

 redonner de l'acide molybdique avec dégagement d'acide chlorhydrique. Il est ensuite 

 dissous dans l'ammoniaque [le fer reste insoluble, on le dose (-)] et finalement le 

 molybdate d'ammoniaque soluble est transformé en molybdate de plomb insoluble 

 que l'on pèse. On est conduit à la formule précédente. 



» D'autres moyens permettent la formation de ces corps; ainsi, dans le 

 four à réverbère, en présence de l'hydrogène, le silicium se combine, soit 

 au molybdène, soit à ses oxydes. Nous poursuivons cette étude. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le bisulfure de molybdène {^). Note de M. Marcrl 

 GuicHARo, présentée par M. Henri Moissan. 



« Aucune des préparations indiquées jusqu'ici ne permet d'obtenir 

 facilement des quantités un peu considérables de bisulfure de molyb- 

 dène pur. Après de nombreux essais, nous avons trouvé deux préparations 

 satisfaisantes, l'une donnant le bisidfnre cristallisé, l'autre le bisulfure 

 amorphe. 



I) I. Bisulfure cristallisé. — De Schulten ( ' ) a obtenu de petites quantités de bisul- 

 fure en cristaux microscopiques en fondant du carbonate de potasse avec du soufre, 

 et ajoutant ensuite peu à peu de l'anhj'dride molybdique. Partant de celte synthèse 

 minéralogique, nous sommes arrivés à la préparation suivante : 



» On fait un mélange de i5o5'' de carbonate de potasse, SioS"' de soufre et aooS'' de 

 bioxyde de molybdène obtenu par calcination du molybdate d'ammoniaque pur. Ce 



( ' ) E. ViGOL'Rorx, Comptes rendus, t. CXXVII, p. SgS. 

 (^) Le fer est fourni, soit par le silicium, soit par le molybdate. 

 (^) Travail poursuivi au laboratoire des Hautes Études de M. Moissan. 

 (*) De Schulten, Reproduction artificielle de la molybdénite (Bull, de la Société 

 miner, de France, t. XII, p. .545; 1889). 



